采用熔体急冷法,将钐含量为30％(质量分数)的钐铁母合金在高真空旋淬一体炉中进行急冷处理,制得急冷SmFe合金薄带.利用X射线衍射仪(XRD)、场发射扫描电镜(FE-SEM)、热重-示差扫描量热分析仪(TG-DSC)、氧氮氢联测仪等对氮化前后急冷态钐铁合金进行了显微组织和结构、氮含量的测定,分析了渗氮效果.结果表明,随着冷却速率的增加,钐铁合金薄带的微观结构显著细化.当旋淬一体炉的单辊转速超过34.0 m·s-1,制得了一种晶体与非晶体共存的急冷态钐铁合金,由接近Sm2Fe17正成分的晶相与非晶相基体组成.对合金进行渗氮处理后发现,N原子进入到急冷钐铁合金后,形成了以Sm2 Fe17Nx和α-Fe为主相的晶体与含氮非晶体共存的化合物,气体渗氮量可以达到4.155％.这种晶体与非晶体共存的结构特征可以改善钐铁合金的渗氮效果.
急冷 钐铁 渗氮 微观结构